J. F. Vogl. 
554 
Die nach der ersten Behandlung der Lösung mit Kali rückständige blaue 
Flüssigkeit wurde bis nahe zum Kochen erhitzt, wodurch das Kupferoxyd sich 
ausschied. Dasselbe betrug 36-34 Procent. 
Die vom Kupferoxyd abfiltrirte Flüssigkeit wurde mit Chlorwasserstoffsäure 
übersättiget, und die arsenige Säure durch Schwefelwasserstoff als Schwefelarsen 
gefällt, welcher aus einem gewogenen Filtrum gesammelt und nach dem Trocknen 
gewogen wurde. Das erhaltene Schwefelarsen entsprach 28-58 Procent arseni- 
ger Säure. 
Zur Bestimmung der Schwefelsäure wurde die Flüssigkeit mit Chlorbarium 
behandelt, und gab einen Niederschlag, nach welchen 6 - 44 Procent Schwefelsäure 
berechnet wurden. 
Die procentische Zusammensetzung des Minerals ist demnach : 
Kupferoxyd 36-34 
Nickeloxydul 16-15 
Eisenoxydul 2-90 
Arsenige Säure 28 -58 
Schwefelsäure 6-44 
Wasser 9-32 
Verlust 0-27 
100-00 
Bechnet man das Eisenoxydul zum Nickeloxydul, so lässt sich folgende Formel 
zusammenstellen : 
2 Cu 3Ü + N 3S + 7H 
welche Formel 
38-25 Kupferoxyd, 
(16-25 Nickeloxydul, 
\ 2-90 Eisenoxydul, 
26-23 arsenige Säure, 
6-78 Schwefelsäure, 
9-59 Wasser, 
entspricht. 
Vorkommen. In den alten verlassenen Bauen der k. k. Eliaszeche, nament- 
lich auf dem Geister- und rothen Gange, als Verwitterungs- undZersetzungsproduct 
dort, wo noch erzige Gezeuge, die im hiesigen Beviere sogenannte Speise 
(ein Gemenge von Nickel, Kobalt, Wismuth, Blei, Kupfer und Zinkblende) anstehen, 
jedoch äusserst selten. Der Lindackerit kommt dann gewöhnlich mit Kobalt und 
Nickelblüthe, Pittizit, Ganomatit und anderen secundären Gebilden vor. 
Ein Schwefelsäure und Nickel enthaltendes Mineral wird in Dana’s Mineralo- 
gie bereits aufgeführt, wo es heist: „Ni ck el vitrio 1 in undeutlichen Krystallen, 
haarförmigen Partien, graulichweiss ; chemische Zusammensetzung schwefelsaures 
wasserhaltiges Nickeloxyd.” Als Efflorescenz auf der Walloner Grube am Huro- 
nen-See. 
Ferner wird im Jahresberichte der wetterauischen Gesellschaft für die 
gesammte Naturkunde 1850/1851 ein „Nickelvitriol” unter den Mineralproducten 
von Bieber, wo Rothnickelkies vorkommt, namhaft gemacht. 
Endlich ist in der spanischen Zeitschrift Revista mineral, Band 2, 1851, 
von Professor Casar es die Beschreibung eines Nickelvitriols mit dem specifi- 
